( 797 ) 

 cuivre. Tout allt;ige nou houingène est d'une conservation très difficile. 



» Dans son Mémoire sur l'équivalent de l'aluminium, Dumas a insisté 

 déjà sur la non-homogénéité de l'aluminium préparé par le procédé de 

 Deville ('). 



» Nous avons eu souvent l'occasion de constater, sur des objets en alu- 

 minium estampés, la mauvaise influence de ce manque d'homogénéité. Si 

 l'on abandonne de l'eau distillée dans un semblable vase, on voit, après 

 une quinzaine de jours, se produire de petites piqûres blanches d'alumine 

 hydratée. La tache s'entoure d'une auréole brillante, elle continue de 

 grandir et, si l'on découpe cette partie attaquée, puis qu'on enlève l'alu- 

 mine hydratée, on voit au microscope qu'il y a là le plus souvent une petite 

 particule de carbone ou d'autre substance qui a formé un élément de pile 

 et qui a désagrégé le métal sur une surfitce plus ou moins grande. Si, 

 au lieu de laisser séjourner de l'eau sur cet aluminium non homogène, on 

 V laisse séjourner une solution saturée de chlorure de sodium, le phéno- 

 mène s'exagère et chaque particule de carbone produit une attaque de la 

 feuille d'aluminium suffisante pour la percer. 



» Celte formation de petits cléments de pile sur la surface de l'alumi- 

 nium est la grande cause d'altération de ce métal. 



» Au contraire, avec un métal bien homogène, ne contenant ni azote, ni 

 carbone, ni sodium, aucun point d'attaque ne se produit et l'eau qui a 

 séjourné sur le métal a conservé toute sa limpidité et ne renferme pas 

 d'alumine. 



» Le même phénomène se présente avec de l'alcool étendu d'eau, avec 

 du rhum par exemple, et, dans le cas de l'aluminium de mauvaise qualité, 

 il explique l'attaque de certains bidons, attaque qui peut se produire par- 

 fois avec une assez grande énergie (^). 



» Je ferai remarquer aussi, en terminant, que l'aluminium, qui a une 

 grande tendance à former un couple électrique avec tout autre métal, ne 

 devra jamais être employé que seul. 



(') Dumas. « Mais je reconnus ensuite que, dans l'aluminium impur, la distribution 

 du fer et du silicium n'est pas uniforme » [Mémoire sur les équù'alents des corps 

 simples {Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. LV, p. i53)]. 



(*) MM. le D'' Plage et Lebbin, dans les essais qui ont été entrepris au laboratoire 

 Frédéric-Guillaume, de l'Institut de Berlin, attribuaient à l'action du tannin celte 

 attaque de certaines surfaces d'aluminium {Sur les bidons et marmites en alumi- 

 nium, Berlin, iSgS). 



G. R., 1895, i' Semestre. (T. CXXI. N- 23.) I08 



